복합 레진 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 복합 레진 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 복합 레진 복합 레진 ( dental composite resins ) 은 치의학에서 수복 재료나 접착제로 사용되는 합성 수지의 일종이다. 생활수준의 향상과 대중매체가 발달함으로 인해 보다 나은 삶의 질에 대한 개개인의 관심이 증대되고 있으며, 이는 치과치료에서도 마찬가지다. 과거의 치료가 금속재료에 의한 단순한 기능회복에만 중점을 둔 반면, 현재의 치과 치료는 기능회복 뿐만이 아니라 심미성도 포함한 심미수복에 중점을 두고있다. 심미수복은 심미적인 재료를 사용해 치아를 수복함으로써 기능과 심미성을 동시에 만족시키는 수복으로, 복합레진은 도재 ( 세라믹 ) 와 더불어 심미수복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 수복재 중 하나이다. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 치과진료의 심미성은 이제 부수적인 고려사항이 아닌 필수적인 전제조건이 되었다. 이러한 요구로 인해 심미치과학이라는 새로운 임상분야가 대두되고었다. 심미치과학의 중심에 심미수복이 있으며, 보존수복학 분야에서는'복합레진'이
되었다. 이러한 요구로 인해 심미치과학이라는 새로운 임상분야가 대두되고었다. 심미치과학의 중심에 심미수복이 있으며, 보존수복학 분야에서는'복합레진'이 가장 중요하게 여겨지고있다. [ 4 ] 목차 1 개요 2 조성 3 분류 4 장점 5 단점 6 적응증과 금기증 6. 1 적응증 6. 2 금기증 7 물리적 및 기계적 성질 8 화학중합형 레진 8. 1 장점 8. 2 단점 8. 3 성질 8. 4 방법 9 광중합형 레진 9. 1 장점 9. 2 단점 9. 3 주의사항 9. 4 광중합기의 종류 9. 5 중합 깊이에 영향을 주는 요소 [ 49 ] 10 이원 중합형 레진 11 그 외 11. 1 컴포머 11. 1. 1 화학반응 [ 29 ] 11. 1. 2 적응증 [ 29 ] 11. 1. 3 금기증 [ 29 ] 11. 2 복합레진의 수명 11. 3 복합레진의 위험성 11. 4 직접법에 의한 복합레진 수복 11. 5 간접법에 의한 복합레진 수복 11. 6 CAD / CAM SYSTEM 12 각주 개요 [ 편집 ] 복합레진은 도재 ( 세라믹 ) 와 더불어 심미수복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 중요한
위해 여러가지 색조를 이용하여 제조된다. 화학중합형 레진 [ 편집 ] 화학중합형 레진 ( self - cured resin 또는 Chemical cured composite ) 은 치의학에서 사용하는 수복 재료의 일종으로 복합 레진, 의치 ( 틀니 ) 의 구성성분인 의치상용 레진 등을 말한다. 화학적 반응으로 인해 시간이 지나면서 서서히 굳는 레진의 종류이며, 자가중합형 레진이라고도 한다. [ 28 ] 화학중합형 레진은 순수한 화학중합형 레진시멘트로 출시되는 것과 광중합이 선택사항인 형태가 있다. 특별히 광중합이 적용되기 힘든 금속수복물, 지르코니아의 수복 등에 유용하게 사용될수 있다 [ 29 ]. 1940년대에 최초의 자가중합형 아크릴레진 ( polymethyl methacrylate ) 이 소개된 후 레진에 대한 연구가 계속되고 있다. ( 심미수복재의 역사 ) [ 30 ] 장점 [ 편집 ] 중합시에 열 발생이 적다. 또한 대한민국에서 건강보험이 지원되기 때문에 광중합형 레진에 비하면 저렴한 가격이다. [ 30 ] 단점 [ 편집 ] 광중합 레진보다 강도가 약하며 기포가 발생
의한 복합레진 수복 11. 6 CAD / CAM SYSTEM 12 각주 개요 [ 편집 ] 복합레진은 도재 ( 세라믹 ) 와 더불어 심미수복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 중요한 재료 중 하나이다. 1930년대에 최초의 자가중합형 아크릴레진 ( Acrylic resin ) 의 개발로부터 시작되어 현재는 이를 개량한 복합레진 ( Composite resin ; 약칭 ; Composite ) 이 상용화됨으로써 임상에서 가장 중요한 심미수복재로 자리매김하고 있다. 이러한 복합레진은 1960년 Bowen R. L에 의해 발견된 Bis - GMA를 기질 ( 基 [UNK] ) 로 사용하고 있으며 아크릴레진의 물리적 성질 및 치질에 대한 접착력을 개선하였다. 레진은 재료학적으로 고분자화합물과 합성수지에 속한다. [ 5 ] [ 6 ] 조성 [ 편집 ] 복합 레진 복합레진은 2가지 이상의 재료를 혼합하여 사용되며 단일 성분보다 더 우수한 성질을 가진다. 구강의 전치부와 구치부 모두 사용될 수 있는 심미수복재이다. 실란결합제에 의해 레진기질과 무기필러 입자가 함께 결합되어 있고 재료를 경화시키는 개시제와 촉진제 및 색소도 첨가되어있
계수 ( Coefficient of thermal expansion ; CTE ) 는 이상적으로 치아구조와 같아야한다. 복합레진은은 CTE가 치아보다 커 인접한 치아구조보다 크기변화가 크다. 탄성계수 복합레진의 탄성계수는 필러의 함량에 따라 결정된다. 필러의 함량이 많을수록 수복물이 더 딱딱해짐에 따라 탄성계수가 높아지며 마모저항성도 증가한다. 물 흡수도 레진 기질은 시간이 지남에 따라 구강의 물을 흡수하여 점차적으로 재료를 분해 ( 가수분해 ) 할 가능성이 있으며 변색을 일으킨다. 레진기질이 많을수록 물을 더 잘 흡수한다. 방사선 불투과성 [ 9 ] 리튬, 바륨 등의 금속을 필러에 첨가하면 방사선사진을 찍을 때 수복물이 보다 명확하게 보인다. 이를 이용해 수복물과 재발성 우식증을 구분한다. 색안정성 [ 27 ] 치과용 복합레진과 세라믹 등의 심미수복, 보철 재료는 자연스러운 치아 색과 반투명도를 맞추기 위해 여러가지 색조를 이용하여 제조된다. 화학중합형 레진 [ 편집 ] 화학중합형 레진 ( self - cured resin 또는 Chemical cured composite ) 은 치의학에서 사용하
될 수 있는 심미수복재이다. 실란결합제에 의해 레진기질과 무기필러 입자가 함께 결합되어 있고 재료를 경화시키는 개시제와 촉진제 및 색소도 첨가되어있다. 레진기질 ( Resin matrix ) 현재 치과 임상에서 가장 많이 사용되는 복합레진의 기질은 중합체 Bis - GMA ( Bisphenol - A - glycidyl dimethacrylate ) 로 구성되어 있다. 우레탄 디메틸크릴레이트 ( UDMA ) 또한 복합레진의 기질로서 사용되고 있다. 이러한 기질에 희석제를 첨가하여 제품의 점도를 조절하는데 점성을 낮추고 필러입자를 첨가 할 수 있도록 TEGDMA ( Triethylene glycol dimethacrylate ) 같은 저분자 모노머를 첨가한다. 레진기질은 복합레진 재료에서 마모저항성이 낮고, 물을 흡수하여 착색과 변색을 초래한다. [ 7 ] 무기필러 ( Filler ) 치과용 복합레진의 물성을 강화하기 위해 첨가되는 필러는 석영 ( Quartz ) 과 붕규산글라스 ( Borosilicate glass ), 실리카 또는 세라믹으로 구성된다. [ 8
가 나 다 최정영 외 ( 2016 ). 《 치과재료학 》. 대한나래출판사. ↑ 충치 치료,'아말감, 레진, 세라믹, 금'장단점은. 하이닥. 2017년 4월 6일. ↑ 김성교 외 6명 저, 『 치과 보존학 』, 고문사, pg118 ↑ Yamazaki Masao ( 2008 ). 《 치과임상 전문가 길잡이 vol. 2 Bonded Restoration 》. 대한나래출판사 | 쪽 = 114 ↑ 김성교 외 6명 공저 ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사 | 쪽 = 118 ↑ 홍수민 외 ( 2012 ). 《 필수 치의학용어 》. 북샘출판사. ↑ 김응권 외 ( 2017 ). 《 구강병리학 ( 제 4판 ) 》. 대한나래출판사. ↑ 정원균 외 ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. ↑ 가 나 다 김인걸 외11명 ( 2011 ). 《 임상치과재료학 》. 군자출판사. ↑ " 레진 치료 ". 《 질병관리본부 국가건강정보포털 KCDC 》. ↑ 가 나 다 라 마 박성호 ( 2017년 ). 《 복합레진과 심미수복 》. 군자출판사 p. 386. ↑ 가 나 다 김성교 ; 외. 《
↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 113쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 123쪽. ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 108쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 118쪽. ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 113쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 123쪽. ↑ 최정영 ; 외. ( 2016 ). 《 치과재료학 》. 대한나래출판사. 45쪽. ↑ 김인걸 ; 외. ( 2011 ). 《 임상치과재료학 》. 군자출판사. 41쪽. ↑ 가 나 연세대학교 치과학대학 구강과학 연구소 ; 연세대학교 치위생 ( 학 ) 과 구강방사선학연구회 ( 2014 ). 《 구강영상학 》. 고문사. ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사p. 164 ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료학
된다. 벌크형 ( Bulk - fill ) 복합레진은 여러번 장착, 중합하지않고 큰 적충 양을 한번에 장착하고 중합해 시간을 절약하기 위해 사용한다. 코어 축성 ( Core buildup ) 복합레진은 치아 우식 또는 치아 파절로 인해 광범위한 치질의 손실이 있을때 치아 구조를 대체할 수 있는 재료로서 코어용 복합레진을 적용한 후에 지대치를 형성해 보철물 ( Crown ) 을 수복한다. 임시수복용 복합레진 ( Acrylic ) 은 지대치형성 후 보철물이 만들어질때까지 대합치, 인접한 치아와의 접촉 관계와 교합 관계가 변화하지 않도록 유지하기위해 적용되는 임시 치관, 임시 가공의치제작시에 사용된다. [ 19 ] 장점 [ 편집 ] 복합레진은 실제 치아의 색상과 유사하여 적절하게 치료된 경우에 자연치와 구분이 가지 않을 정도로 뛰어난 심미성을 가지고 있으므로 전치 부위의 충전에 효과적이다 [ 20 ]. 다른 수복 재료들에 비해서 치질의 삭제량이 적어 치아 자체의 강도를 보존할 수 있고, 금속 수복재와는 달리, 열전도율이 낮기 때문에 시술 후 민감성이 적다. 복합레진은
복이라고 이른다. 실제 임상에서 가장 많이 사용되는 방법이다. [ 60 ] 직접법에 의한 술식은 다음과 같다. 국소마취→치면세마→색상선택→격리 ( 방습 ) →와동형성 및 치수보호→산부식 ( Etching ) →접착강화제 도포 ( Primer ) →접착레진도포 ( Adhesive, Bonding resin ) →격벽 ( 와동형성 직후에 시행하기도함 ) →복합레진 충전 및 광조사→형태 및 변연 조정 ( 교합조정 ) →연마 ( Polishing ) →재접착 ( Rebonding ) 먼저 수복할 치아 주위를 국소마취하고 치면세마를 시행한 후, 사용할 레진의 색상을 선택한다. 이때 주의할 점은 자연광아래, 치아가 젖은 상태에서, 러버댐이 장착되기 전에 결정해야 한다. 다음으로 러버댐을 사용하여 수복할 치아를 격리하고 와동형성을 한 후, 와동이 너무 깊어 0. 5mm 이하의 치질이 남았다면 치수보호 ( GIC ) 를 시행한다. 그 후 결합력을 높이기 위해 산부식을 시행한 뒤, 접착강화제 ( primer ) 를 도포하고 접착레진을 도포
복합 레진(dental composite resins)은 치의학에서 수복 재료나 접착제로 사용되는 합성 수지의 일종이다. 생활수준의 향상과 대중매체가 발달함으로 인해 보다 나은 삶의 질에 대한 개개인의 관심이 증대되고 있으며, 이는 치과치료에서도 마찬가지다. 과거의 치료가 금속재료에 의한 단순한 기능회복에만 중점을 둔 반면, 현재의 치과 치료는 기능회복 뿐만이 아니라 심미성도 포함한 심미수복에 중점을 두고있다. 심미수복은 심미적인 재료를 사용해 치아를 수복함으로써 기능과 심미성을 동시에 만족시키는 수복으로, 복합레진은 도재(세라믹)와 더불어 심미수복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 수복재 중 하나이다. 치과진료의 심미성은 이제 부수적인 고려사항이 아닌 필수적인 전제조건이 되었다. 이러한 요구로 인해 심미치과학이라는 새로운 임상분야가 대두되고었다. 심미치과학의 중심에 심미수복이 있으며, 보존수복학 분야에서는 '복합레진'이 가장 중요하게 여겨지고있다.